Muthmann u. Fraunberger : Über Passivität der Metalle. 223 
Tabelle Nr. 18. 
Vanadin. 1 ) 
Potentialsprung des frischen Stückes: — 0,41 Volt. 
1. Aktivierung. 
Potential- 
Potential- 
sprung 
vor dem 
Versuch 
Behandelt mit 
Zeit 
sprung 
nach dem 
Versuch 
Volt 
— 0.41 
— 0,56 
— 0,43 
— 0,88 
+ 0,43 
Konzentrierter Kalilauge 
Kathode in Salmiaklösung 
, , Zitronensäure 
. „ Kalilauge 
18 Stund. 
2 Min. 
2 „ 
10 . 
10 „ 
Volt 
+ 0.34 
+ 0.15 
— 0,01 
+ 0.43 
+ 0.46 
Tabelle Nr. 14. 
2. Passivierung. 
Potential- 
Potential- 
sprung 
vor dem 
Versuch 
Behandelt mit 
Zeit 
sprung 
nach dem 
V ersuch 
Volt 
+ 0,15 
-1-0,10 
— 0,44 
— 0.31 
+ 0,20 
+ 0,19 
+ 0.33 
+ 0.32 
+ 0,01 
Konzentrierter Salpetersäure 
Salpetersäure 60°/o 
Chromsäure 20°/o 
Schwefelsäure 16°/o 
Konzentrierter Chromsäure 
Anode in Chromsäure 
T , Rhodankali 
„ „ Cyankali 
, . Salzsäure 
2 Sek. 
3 Min. 
30 „ 
10 „ 
9 Stund. 
10 Mm. 
5 , 
5 „ 
1 , 
Volt 
— 0,56 
— 0,76 
— 0.81 
— 0.48 
— 0.92 
— 0.88 
— 0,54 
— 0.62 
— 0,66 
Maximale W erte ^ j 
1,38 Volt. 
*) In einer jüngst erschienenen Abhandlung hat Marino (Zeitschrift 
für anorg. Chemie, Bd. 39, 2) einige Potential werte für das Vanadin an- 
gegeben und die Behauptung aufgestellt, dass Vanadin nicht zu den 
passivierbaren Metallen gehöre. Die Differenz zwischen unseren Resul- 
taten und den von Marino erhaltenen erklärt sich daraus, dass die von 
Marino untersuchten Stücke nicht aus Vanadin, sondern aus einem Karbid 
desselben bestanden. Metallisches Vanadin hat ganz andere Eigenschaften 
als Marino angibt, ist ausserordentlich hart, sehr schwer zu zerkleinern, 
